14TCN94:1996

Tiêu chuẩn ngành 14TCN 94:1996 về Vải địa kỷ thuật phương pháp xác định kích thước lỗ lọc của vải (phương pháp ướt) TIÊU CHUẨN NGÀNH 14TCN 94 -1996 VẢI ĐỊA KỸ THUẬT PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH KÍCH THƯỚC LỖ LỌC CỦA VẢI (PHƯƠNG PHÁP ƯỚT) MỤC LỤC 1. Nguyên tắc 2. Thiết bị hóa chất 3. Chuẩn bị m ẫ u. 4. Trình tự thử. 5. Tính toán kết quả 6. Báo cáo VẢI ĐỊA KỸ THUẬT PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH KÍCH THƯỚC LỖ LỌC CỦA VẢI (PHƯƠNG PHÁP ƯỚT) G eotextile T est method for determination of pore s i ze d i stribution (wet sieving method) Ti ê u chuẩn này xác định kích th ước lỗ rỗng của vải theo khả năng lọc của nó (Phương pháp ướ t). 1. Nguyên tắc: Kích thước lỗ lọc của vải tương ứng với đường kính hạt lớn nhất có thể đi qua vải dưới tác dụng c ủa dòng chảy. Kích th ướ c lỗ lọc của vải, theo quy ướ c, biểu thị bằng d 95 của hạt đi qua. 2. Thiết bị và hóa chất 2.1. Thiết bị: 2.1.1. M áy thử: Gồm nhi ề u giá đ ỡ cho phép luân phiên nhúng mẫu vào n ướ c và nhấc mẫu lên. M ỗi giá đỡ g ồ m có thành đứng cao không quá 15 cm và một đáy bằng lưới c ó ô từ 0,5 đến 2cm. Lưới này đỡ mẫu và tránh cho mẫu khỏi bị biến dạng dưới tải trọng của đất k hi lọc. Giá đỡ cho phép nh ú ng mẫu vào nước 7 ± 1 s và phơi ráo nước trong 30 ± 5s. Mỗi lần nhúng và p hơi tính là một chu kỳ. Mẫu thử được nhúng ngập n ướ c 10 ± 1 cm. Thiết bị không được làm bắn n ước ra xung quanh khi d ịch chuyển giá đỡ. Việc nhúng mẫu thực hiện tại 1 bể chung, tại đó các lạt đã l ọc qua của từng mẫu thử hòa trộn với nhau. 2.1.2. B ộ sàn g đ ể phân tích thành phần hạt của đất, đường k í nh 16 tới 40 m m. 2.1.3. Thiết b ị ph â n tích thành ph ầ n h ạ t c ủa đất theo phương pháp l ắng đọng: khi hạt rất nhỏ k hông dùng được thiết bị 2.1.2. 2.2. Vật li ệ u thử: d 1 0 của đất nhỏ hơn ít nhất 4 lần l ỗ lọc (Of) dự kiến của v ải . Mỗi mẫu thử cần rải lượng đất tỉ l ệ thuận với diện tích mẫu thử tương ứng (0,7 ± 0,3 g/cm 2 ). K hối lượng này phải giống nhau đối v ớ i tất cả các mẫu thử và bằng khoảng 10 g để tiện cho việc p hân tích thành phần hạt. Ghi chú: Có thể lấy khối lượng đất nhỏ hơn nếu m ẫ u th ử cho đi qua tối 25% đất khi l ọc. 3. Chuẩn bị m ẫ u: 3.1. Chọn m ẻ mẫu theo quy định của 14TCN 91-1996. 3.2. Lấy số lượng mẫu th ử sao cho tổng diện tích thử (bằng diện tích một mẫu nhân với số mẫu t hử) lớn hơn hoặc bằng 2.000 cm 2 . 3.3. Kích thước nhỏ nh ấ t của mẫu thử là 10 cm. Cần dành đủ diện tích xung quanh mẫu để kẹp chắc mẫu thử vào thiết bị khi thử. 3.4. Đi ề u hòa mẫu: Đặt mẻ mẫu 24h trong điều kiện tiêu chuẩn quy định tại 14 TCN 91-1996. Quá tr ình này nhằm làm cho mẻ mẫu duỗi ra hoàn toàn. 4. Trình tự thử : Trình tự thử như sau: a) Đặt mẫu lên đáy khuôn và xiết thành bên sao cho nước kh ô ng lọt qua khe giữa vải và thành khu ô n. b) Đ ổ l ê n mẫu lượng đất bằng nhau theo quy định tại điểm 2.2. c) Ch o thiết bị hoạt động: S ố chu kỳ thử đối với mẫu thử không dưới 2.0 0 0, thời gian thử khi đó chừng 24h. Ghi chú: Đối với một số loại vải đặc biệt thấm ít, phải thử tới khi ở những chu kỳ c uối cùng không còn nước tr ê n m ặ t vải. d) Khi thử xong, gạn nước chiết từ mẫu th ử và thu lại vật liệ u đã lọt qua mẫu vải lọc. e) Tiến hành phân tích thành ph ầ n các cỡ hạt vật liệu nói trên cho tới d 90 . Ghi ch ú : Phân tích này thườ ng thực hiện bằng cách rây qua bộ sàng có đường kính tới 40 m m (0,04mm) nhưng đối với c á c vật liệu mịn hơn thì tiến hành phương ph á p lắng đ ọng. Điều quan trọng là phần của đường cong thành phần hạt tới d 90 đ ược vẽ theo cách thức duy nhất và giống nhau. 5. Tính kết qu ả : a) Dựng đồ thị đường cong thành phần hạt của đất đi qua vải khi lọc. b) Xác định trên đ ồ thị giá trị d 95 của đất lọt qua vải kh i lọc ( m m). Kích thước lỗ lọc của vải (Of) quy ước biểu thị bằng d 95 của vật liệu lọc qua vải. Đi ề u quan trọng là ph ầ n của đường cong thành phần hạt tối d 90 được vẽ theo cách thức duy nhất và giống nhau. 6. Báo cáo. Cần nêu các nội dung sau: a) S ố liệu tiêu chuẩn dùng để thử; b) Thông tin vế lấy m ẫ u và thử mẫu: i/ T ê n cơ quan và tên khách hàng; ii / Ký hiệu lỗ hoặc mẻ mẫu được thử; iii/ Ngày th á ng lấy mẫu và th ử; i v/ S ố m ẫ u thử ; v/ Kiểu điều hòa mẫu; vi / Điều kiện thử (chuẩn ho ặ c phi chuẩn); vii/ Nhiệt độ v à độ ẩm trung bình khi điều hòa mẫu và khi thử; viii/ S ố chu kỳ thử ; ix/ Loại và nhãn hiệu thiết bị dùng để thử. c) Giá tr ị đại di ệ n: i/ Kích th ước l ỗ lọc; ii / Đồ thị thành phần hạt đất l ọc qua vải. đ) Các thay đổi trình tự thử, nếu có □